■188 GIUSEPPE VICENTINI E DOMENK't» OMODEI 



La temperatura di fusione dei singoli metalli vien misurata 

 con tutta cura, sia col metodo del riscaldamento che con quello 

 del raffreddamento. Il termometro che dà l'andamento del riscal- 

 damento del raffreddamento del metallo che si fa fondere o 

 solidificare in un bagno ad aria a conveniente temperatura , è 

 immerso col suo bulbo nella massa metallica. 



La temperatura del bagno ad aria è mantenuta tale, che al 

 momento del cambiamento di stato del metallo si ha in esso una 

 sosta di temperatura molto lunga. 



Seguendo i due metodi le temperature di fusione e di soli- 

 dificazione dei singoli metalli si mostrano diverse per meno di 

 un grado; perciò assumiamo la loro media come temperatura di 

 fusione di ognuno di essi. 



Prima di dare i risultati delle esperienze sono da fare due 

 osservazioni. Una per quanto riguarda lo spostamento dello zero 

 subito dai dilatometri nel corso delle esperienze ; l'altra per ciò 

 che si riferisce al coetìiciente di dilatazione del vetro col quale 

 i dilatometri stessi sono costruiti. 



Per i dilatometri suindicati, non abbiamo sempre potuto os- 

 servare uno spostamento analogo a quello dello zero dei termo- 

 metri. Solo in uno che ha servito allo studio dello stagno ad 

 alte temperature, il metallo solidificato raggiunse nel cannello 

 una divisione più elevata di quella segnata al principio. In questo 

 caso dopo esserci assicurati dell'esistenza di un vero spostamento, 

 abbiamo tenuto conto nei calcoli della diminuzione di volume del 

 dilatometro. 



Se per tutti i dilatometri non si è osservato un simile 

 spostamento, lo ascriviamo al fatto che prima di venire riempiti 

 di metallo devono essere riscaldati a temperatura molto elevata. 

 In ogni modo lo spostamento dello zero che deve avvenire nei 

 dilatometri usati, i quali sono preparati di volta in volta, e che 

 quindi sono riscaldati sino ad una temperatura prossima a quella 

 della fusione del vetro, è molto piccolo, anzi del tutto trascura- 

 bile per le nostre determinazioni , come ci risultò studiandone 

 qualcheduno col mercurio e con leghe facilmente fusibili a tem- 

 perature superiori ai 350°. 



Nei calcoli delle esperienze col bismuto , il volume dei di- 

 latometri alle varie temperature è stato determinato ammettendo 

 eguale a 0,000030 il coefficiente di dilatazione del vetro a tem- 

 perature prossime ai 300°. 



